( (327 ) 

 fusion, soit du chlorure de plomb pur, soit du mélange de ce sel avec le 

 chlorure de zinc. La densité du chlorure de plomb liquide est égale à 5, 

 celle du chlorure de zinc , dans les mêmes conditions, à 2,4; on peut 

 donc, en mélangeant ces deux produits en proportions variables, com- 

 poser un grand nombre de liquides, dont les densités seront comprises 

 entre ces deux limites et dans lesquels on pourra faire tomber certains 

 minéraux, tandis que d'autres plus légers flotteront à leur surface. L'ex- 

 périence réussit facilement; une poudre cristalline composée d'éléments 

 dont la densité est supérieure à celle du quartz peut être ainsi triée, et 

 l'opération même fournit des indications utiles sur les poids spécifiques 

 des minéraux extraits. 



» De simples tubes à essai peuvent suffire pour faire ces expériences, 

 car la température à laquelle on opère n'est pas assez élevée pour détruire 

 la cohésion du verre. Les minéraux que nous avons traités ne subissent 

 aucune altération par suite du degré de chaleur nécessaire à la fusion des 

 chlorures, non plus que de leur immersion dans ces liquides. 



» La poudre minérale dont on veut fractionner les éléments est jetée 

 par petites portions et brassée pendant quelques instants dans les sels 

 fondus, mélangés en proportions préalablement déterminées. On aban- 

 donne le tout au refroidissement, et, le tube étant brisé, on retire un 

 culot solide dont le fond contient les substances qui avaient un poids 

 spécifique plus grand que celui du mélange de chlorures employé; celles 

 dont la densité était inférieure sont, au contraire, réunies à la surface. On 

 n'a plus qu'à détacher la partie que l'on veut examiner; une simple ébul- 

 lition dans l'eau pure ou additionnée d'acide acétique suffit pour débar- 

 rasser les minéraux contenus dans ce fragment des sels de plomb et de 

 zinc qui les englobent. 



» Nous avons appliqué ce procédé à des roches pulvérisées et à des 

 sables marins. C'est ainsi que nous avons pu, en l'employant concur- 

 remment avec ceux déjà connus, arriver à séparer les uns des autres les 

 minéraux suivants, cassitérite, fers titanes et oxydulés, grenat, saphir, 

 zircon, rutile, staurotide, disthène, sphène, andalousile, amphibole, 

 topaze, pyroxène, glaucophane, tourmaline, micas noir et blanc, éme- 

 raude, substances qu'on rencontre souvent dans la nature à l'état d'asso- 

 ciations plus ou moins complexes. 



» Le procédé ci-dessus décrit est très précis, d'une application facile 

 et appelé à rendre de grands services dans la pratique. » 



